400 



lienbe Stimmung. Das Li wurde als LiCl mit Äther- Alkohol extrahirt 

 (Ber werth gab aD, dass die Trennung der Chloralkalien auf diesem Wege 

 nicht erreichbar war). Ein Natrongehalt der Lithionglimmer wurde con- 

 statirt. Rammelsberg erhielt bei dem Lepidolith von Rozena 3,75 Lithion 

 (gegen 5,88 Berw.) und bei dem von Paris, Maine 4,04 (gegen 5,08 Berw.). 

 Beide Glimmer sind im Wesentlichen von gleicher Zusammensetzung, und 

 R. fasst sie als Verbindungen von 2 Molecülen normalen und 1 Mol. Halb- 

 Silicat* auf: 



2 (R 2 Si0 3 -H(A1 2 ) Si'O 9 ) 



(R*SiO* -h (AI 2 ) 2 Si'O 12 ) 



Sie unterscheiden sich nur im Fluorgehalt, und lassen sich in dieser 

 Beziehung als isomorphe Mischung analog zusammengesetzter Oxy- und 

 Fluorsilicate auffassen : 



n R 2 (AI 2 ) Si 3 O 10 | 

 R 2 (AI 2 ) Si 3 Fl 20 ) 

 worin n für Rozena = 12, für Paris = 18. 



Bei dem Zinnwaldit weichen die Li-Bestimmungen nicht wesentlich 

 von denen Berwerth's ab. Auch hier verhält sich das normale zu dem 

 Halb-Silicat = 2:1; die abgeleitete Formel ist: 



( 12 (R 12 Fe* (AI 2 ) 6 Si 21 0™) f 



( (R 12 Fe* (AI 2 ) 6 Si 21 Fl 140 ) ( 



Die Zusammensetzung des Glimmers von Juschakowa bei Mursinsk 

 am Ural, welcher von Berw. nicht analysirt war, wird folgendermassen 



angegeben : 



Chlor 1,16 



Fluor 8,71 



Kieselsäure 50,26 



Thonerde 21,47 



Manganoxyd 5,36 



Kali ........ 11,08 



Natron . 0,54 



Lithion 4,88 



Wasser 0,66 



104,12. 



Der relativ hohe Mangangehalt unterscheidet diesen Glimmer von 

 denen von Rozena und Paris. Die Berechnung der Analyse führt den 

 Verf. zu der Formel: 



(3R 2 Si0 3 4- R'SiO*), 



* resp. Bi- und Singulosilicat. 



